lJ5t) Achtzehnter Absclmitt. Fasoit. 



fulgendoii, welche erlieblicli härter waren, iiänilich die Härte von Kalium- 

 dichrüinal') aufwiesen: Cocos imcifrra^ AreiKja sp. uml Stijxi tetui- 

 cissinia. 



III. Chemische Eigenschaften der Fasern. 



Die chemische Beschallenheit des Holzes und anderer fibroser Pllanzen- 

 gewobe wurde bereits im vorhergehenden A])schnilte (p. 40 IT. eingehend 

 geschildert, weshall) ich mich hier kurz fassen kann und nur jene che- 

 mischen Bestandtheile der Fasern hervorzuheben brauche, welche in der 

 (Hiarakteristik der Fasern zu beachten sind. 



Den Hauplbestandtheii aller Pflanzenfasern bildet Celiuluse. In 

 neuerer Zeit ist dieser ehemalige chemische SpeciesbegriO" zu einem 

 Gattungsbegriff geworden; es werden zahlreiche Arten von Cellulose 

 unterschieden, welche bei der Hydrolyse und Oxydation verschiedene 

 Produete liefern. 



Es kann keinem Zweifel unterliegen , dass in allen Pflanzenfasern 

 Dextrosocellulosc vorkommt und stets den Hauptbestandtheil der 

 Cellulosen der Fasern bildet. Es ist dies jene Cellulose, welche^ nach dem 

 Schulze 'sehen Macerationsverfahren ^mit chlorsaunui Kali uml Salpeter- 

 säure) zurückbleibt, dasjenige, was wir JJotaniker stets als Cellulose 

 schlechtweg bezeichnet haben, und was neuestens Gilson die eigentliche 

 Cellulose nennt. Jede Pflanzenfaser hinterlässt nach der Schulze'schen 

 Maceration oder nach Einwirkung von Cbromsäure Dextrosocellulosc. Sie 

 ist es, ■welche durch Jod und Schwefelsäure gebläut und durch Kupfer- 

 oxydammoniak in Lösung übergeführt wird. Baumwolle enthält keine 

 andere Cellulose als Dextrosocellulose. In anderen, zumal in den ver- 

 holzten l'flanzenfasern, treten aber wahrscheinlich häufig noch andere 

 Cellulosen auf, und zwar Henii- und Oxycellulosen •^). hi dieser Richtung 

 sind die Pflanzenfasern aber noch sehr unvollkommen untersucht. 



Alle sogenannten verholzten Fasern enthalten neben Cellulose nt>ch 

 l-ignin oder Holzsubstanz. Uebcr die chemische HeschafTenheit dieses 

 Stoffes oder Stoffgemenges verweise ich auf das oben j). 4;3 IV.) Ijcreits 

 Mitgetheilte. Hier sei nur hervorgehoben, dass es in der (Charakteristik 

 der Faser von ^\'ichtigkeil i^t. /\\i>rlirii unverholzter (naumw(»lle, l.einen- 

 fa>er, Itamiefasei- u. s. w.' und veiliol/.ler Faser ^Jule u. s. w.' zu unter- 

 scheiden. Die Unterscheidung erfolgt gewribniich auf (inuid folgcMider zweier 

 Heacl Jonen-'), .\nilinsulfal lässl die unverhol/.len Fasein farblos, während 



1; Kuhiiiudicliroiiiul ibl nicht nur liürter als Muscovit, sumiIitm harlcr aJs «las 

 (Ion zweiten ürad der Mülis'sclicn llärlesiiala l)ildende iStcinsal/. 

 t) S. olion tihiT dit? choniischi' IJcschalTcnheit der Jute p. M. 

 3) lld. I, Kinh-ilun^', \t. n. 



